1镁的影响镁在铸铝中较其它元素活泼, 与氧的亲和力强, 在熔炼中极易氧化, 造成损耗。 镁在铝一硅及铝一锌合金中含量少范围窄, 作用大。 表l是镁含量对zL l0 4 铸铝砂铸试样在T 6处理后的机械性能。表1镁对z L l0 4 合金机械性能的影响由表l可知当镁低于0. 17 %时, 强度低,延伸率较高。 镁庄n 17 %一O . 3%之间时, 强度和延伸率都比较理想。 当镁含量继续增加,强度有所提高. 但延伸率下降, 达不到要求。因此, 在熔炼过程中必须正确掌握镁量变化的规律, 控制镁的含量是保证机械性能合格的重要因素。　万方数据2加热熔化对镁的损耗为了研究合金在炉中加热熔化对其镁量损耗的影响, 选择了同一炉号的z L l0 4 预制合金锭, 不加回炉料。 在坩埚电阻炉中加热熔化, 取试样分析镁最, 经过多炉熔化试验, 发现其结果与合金锭比较变化很小。 原因是台金在加热熔化过程中是静止状态, 铝 第3期黄汉云: 铝台金熔炼镁的变化和影响13液表面氧化后, 氧化膜比较致密, 防止了下面的金属继续氧化。 虽然镁的氧化膜比较疏松, 容易继续氧化, 但这类合金含镁量甚微, 镁在铝中的溶解度比较大, 即使氧化也是很慢的。 只有当金属熔化后继续升温, 镁的氧化会随温度升高而增加。 铝合金在正常的熔炼温度下, 如zL l0 4 加热到7 30 ℃左右对镁损耗的影响不大, 可咀不计。3除气精炼对镁的损耗除气精炼试验是在上述炉料熔化后, 升温到7 20 q c~7 30 ℃, 用通氨气的方法进行的。 同未除气精炼前的镁量进行比较, 试验结果如表2。表2z L l0 4 冲氨除气镁量的变化由表2可以看出, 除气精炼时间的长短对合金镁量损耗会有影响, 一般取7 —9 m in 。4 变质处理对镁的损耗采用三元变质剂( N a C l4 5%、 N a F 4 0 %、N 啦!F 615%), 在合金除气精炼后加入, 用量为合金重的2. 5%。 将上述10 0 k g 炉料熔化和除气精炼后浇取试样, 然后补加24 0 9 纯镁, 待熔化均匀后再浇取试样, 然后加变质剂, 变质完毕扒渣, 浇取试样, 分析结果如表3。 为了说明重复变质处理对镁变化的影响, 在另一炉次合金精炼后补加30 %( O . 3%)纯镁, 约隔O5h 重复一次, 每次浇取试样分析, 试验结果如表4 。表3变质处理对z L l0 4 镁量的变化表4 重复变质处理对z L l0 4 镁量的变化试验结果反映, 合金在变质后镁的损耗比通氮气除气精炼造成镁的损耗要大得多。 当合金镁量较多时, 加2. 5%变质剂经过10 一20 m in 变质处理后, 镁损耗在0. 15%加. 2%左右。 根据多次试验分析, 变质剂在正常用量及一定时问的情况下, 合金变质处理镁的损耗是除气精炼镁的损耗3~4 倍, 说明含镁的铝—硅台金变质处理是造成镁损耗的主要原因。 这是因为铝合金在变质过程中, 上下搅拌使合金液大量和钠盐接触, 还原到合金中的钠元素性质活泼, 助长了镁的迅速氧化。 即使熔体中含有微量钠( O . 0 0 1%左右), 也可使铹比普通情况下氧化增加几倍。5保温存放时间对镁的损耗合金变质后内部存在部分残余钠, 右保温过程中, 镁在钠助长下会不断氧化,造成损耗。 从试验结果反映, 处理完毕后在7 00c|C 内保温存放30111in 镁由O . 26%降虱0. 19%, 存放40m in 后镁下降到O . 11%, 己不台成分要求。 因此, 要保证化学成分合格,稳定合金的机械性能, 合金变质后应迅速浇注完毕, 时间越短越好, 最好在30 m in 之内浇注完。 变质剂用量过多, 还原到合金液内的钠愈多, 保温存放时间愈长, 镁损耗愈大。6 结论( 1)铝合金在熔炼过程中, 镁的损耗主要是由除气精炼、 变质处理、 保温三个阶段所构成, 其中以变质处理使镁的降低最为显著, 对于z L l0 4 来说三个阶段在正常加热熔炼情况下共要损耗镁O . 22%~　万方数据 14江苏冶金第30 卷O . 26%。( 2)z L l0 4 等铸铝由于含镁比较低, 范围窄, 为了准确控制镁的变化, 保证机械性能, 在采用预制合金锭加回炉料熔炼合金时, 可以将补加的镁放在合金除气精炼、 变质处理后再加入, 镁熔化后搅拌1IIlin , 扒渣后即可浇注。( 3)当炉料采用预制合金锭加入回炉料时, 熔炼z L l0 4 及z L 4 0 1台金补加镁O - 22%一o . 24 %, 熔炼z L lo l及z L lll合金等补加镁o . 25%。 当用新料一次配成工作合金时, 镁的加入量应等于要求的镁量加总的损耗( O . 22%一O . 26%), 镁应在精炼前加入。( 4 )合金熔好后, 应控制在15~25m in 之内浇注完, 前后浇注镁的误差在O . 0 3%~o . 0 5%以内, 台金的化学成分及机械性能都比较稳定。( 收稿日期: 20 0 2—0 2—25)( 上接第5页)